ISO 



des Sciences de Saint - P^fersbonrg. 



lOO 



demmeut metamorphose; la density, la couleur et la 

 petite quantite d'eau qu'il a donnee, le prouvent suf- 

 fisemment; 2° de M. Hermann ^)- qui ne donne au- 

 cune indication des proprietes physiques du mineral 

 soumis a I'analyse et dit seulement qu'il a analyst une 

 variet6 de la leuchtenbergite, qui se trouve en cristaux 

 de la grandeur de pois implantes dans la steatite. 



Nous avons fait plusieurs analyses de diff^rents exem- 

 plaires de la leuchtenbergite plus ou moins m^tamor- 

 phosee, et en outre nous avons analyse un exemplaire 

 que nous devons a I'obligeance de M. Kokcharow et 

 que Ton peut tenir pour normal. Cet exemplaire qui 

 a servi aux recherches optiques de M. Haidinger, 

 a ete pris dans les montagnes de Chichime, qui font 

 partie de la chaine d'Oural. Les cristaux du mineral 



presentaient de grandes tablettes hexagonales. Leur 

 clivage etait facile suivant la direction perpendicu- 

 laire a I'axe optique. Les lames s6par6es par le cli- 

 vage etaient bien transparentes et presentaient dans 

 la luraiere polarisee les phenomenes des cristaux a 



un axe. Elles avaient I'eclat gras de la nacre de perle 

 suivant la base. La couleur en etait blanche ou le- 

 gerement verdatre. Elles etaient tenaces, mais peu 

 elastiques et flexibles, presque comme le talc. Le mi- 

 neral se laisse difficilement reduire en poudre fine, 

 qui est completement blanche et onctueuse an tou- 

 cher. Une fois calcinee la leuchtenbergite devient 

 blanche, garde son eclat, mais perd la transparence. 

 Sous le microscope cependant on rem'arque que les 

 feuillets les plus minces laissent passer la lumiere. 

 Au chalumeau la leuchtenbergite s'exfolie et se fond 

 difficilement et seulement sur les pointcs les plus 

 minces. Elle se fond avec les phosphates en un verre 

 legerement verdatre dans le chaud et incolore a la 

 temperature ordinaire. La duret6 = 2,5, la densite 



des cristaux octaedriques do fer oxydul6 dans la p 



dans la Icuchtenber 



de cristaux dccettefc 



Outre 



prisma 



tiqucs on rcmarque a i'aidc d'un microscope {h 1 20 gr 

 lin.) dans les lamellesdu mineral normal, ainsi que dan; 

 celles du mineral m6tamorphos6, des lignes d'une Ion 

 gueur qui atteint 0,3 millim. 

 nombreuses, tant6t raros. mai 



Ces lignes sont tant6t 



jours trois et quelquofois deux dir 



sc croi- 



sant sous 



dc 60 



formant des rhombes 



et des triangles equilateraux. Quelqucfois leur nombrc 

 est si grand que la lamellc pr^sente I'aspect d'un ta- 

 mis. Ces lignes ne doivent pas 6trc des fciUes, mais 

 bien des cristaux aciculaires, peut-ctre dc la m6mc 

 substance que les prismes dont nous avons pnrl6 plus 



arque que 



des prismes. N 



b 



n avons pas pu 



trouver ces 



de meme one les prismes dans 



des chlorites 



Les analyses que nous avons faites du 



don 



30,G0 

 2,02 



SiO, 

 Fe,03 



Mgfi f 

 A\fi^ 19,63 



H,0 



moyeiiuG 



30,33 30,46 



oxyg6nc 



16,24 



12,76 



2,43 



0,11 



34,64 



19,85 



12,73 



2,22 



1,99) 



10,0 



0,11 (oxydule)J 14^33 



8,8 



34,52 

 19,74 

 12,74 



9,29 

 11,32 



5,7 

 6,9 





2,61 



2,64. 



On remarque dans les lames de la leuchtenbergite 

 des cristaux de grenat (colophouite) et de petits cri- 

 staux d'une couleur brun-pale, ayant le plus souvent la 

 forme des prismes quadrilatercs. Leur longueur sur- 

 passe rarement 0,14 millim. lis paraissent 6tfe 6par- 

 pilles sans ordre dans le mineral. Apres avoir ete cal- 

 cines ils deviennent brun-fonc^s, ce qui facilite le triage 

 a I'aide d'une forte loupe. M. Kenngott a remarqu6 



99,42 100,09 99,79 



Nous nous sommes convaincus, par une exp6 



directe, que le fer eutre en combin 



d'oxydule. 



Ces analyses nous donnent la formnl 



9 Mg"0 



en etat 



Si'^0 



2 



Ar'o 



a 



H,0 



Cette formule 



SiO. 30,3 



2 



2 Al^Oa 



9Mgfl 

 7 Aq. 



12,7 

 99,9 



2) J. f. p. Ch. Xli. 1847. S. 13. 



Cette formule est identique a celle que M. Des 

 Cloizeaux propose pour le clinochlore ) qui est un 

 mineral a deux axes optiques. 



3) Manuel de Min6r. 1862. p. 446. 



